제 1 실시 예 와 마찬가지 로 하 여 니켈 과 마그네슘 의 침전물 을 조제 한 후 , 여과 , 세정 , 건조 한 후 , 공기 중 950 ℃ 로 20 시간 소성 을 행하 여 , 니켈 과 마그네시아 의 화합물 을 얻 었 다 . 그 후 , 실리카 졸 을 촉매 중 의 SiO 2 가 50 질량 ％ 의 비율 로 되 도록 첨가 하 여 , 슬러리 를 조제 하 였 다 . 그 후 평균 입경 이 약 50 ㎛ 로 되 는 조건 으로 분무 건조 를 행하 고 , 그곳 에서 얻 어 진 분말 을 공기 중 950 ℃ 로 소성 을 행하 였 다 . 또한 , 얻 어 진 고용체 산화물 을 제 1 실시 예 와 동일 한 실험 방법 으로 성형 , 소성 한 후 , 제 2 실시 예의 번호 8 과 동일 조건 으로 활성 평가 를 행하 였 다 . 그 결과 , 촉매 활성 은 메틸나프탈렌 의 분해 율 이 15 ％ 정도 에 그쳐 매우 낮 고 , 수소 증폭률 도 1 . 0 으로 전혀 증폭 되 지 않 은 결과 로 되 어 , 강도 가 낮 고 , 촉매 활성 도 낮 은 것 이 판명 되 었 다 .